7 
Fiir je eine Platte werden 250 g Edison’sche Wachsmasse 
(die in Form zerbrochener oder abgebrauchter Cylinder bezogen 
wird) verwendet. Man schmilzt dieselbe in einer Porzellanpfanne, 
und pflegt etwas mehr Masse in dieselbe einzufiillen, als der Zahl 
der zu gieSfenden Platten entspricht, damit der gewohnlich 
unreine Rest der Masse in der Pfanne zuriickbleiben kann. Die 
Erwarmung geschieht auf 170° C. Gleichzeitig wird die Guss- 
form vorbereitet. Diese besteht aus einer Messingplatte, in deren 
Centrum ein Zapfen nach aufwarts ragt und an deren Peripherie 
ein massiver Ring aus Messing dicht aufgeschraubt ist. Zapfen 
und Ring reichen 22 mm liber die Plattenflache. Letzterer hat 
an einer Stelle eine Bohrung, die mit Sesamol geftillt und zur 
Aufnahme eines Thermometergefafies bestimmt ist. Diese Guf- 
form ruht auf einem starken, mit Stellschrauben versehenen 
Dreifu8 und wird mittest Wasserwaage horizontal gestellt. Ein 
Bunsenbrenner erwarmt sie soweit, dass auch dieses Thermo- 
meter 170° C. zeigt. Nunmehr wird nach griindlichem Umrthren 
die Wachsmasse so in die Form gegossen, dass der Strahl in 
der Nahe des Zapfens einflieft und die Hohe der Schichte circa 
14 mm betragt. An der Oberflache pflegen sich Blasen zu bilden, 
die beseitigt werden, indem man sie mit der Flamme des Brenners 
bestreicht. Dann lasst man abkiihlen, schraubt den Ring von 
der Messingplatte ab, entfernt den Meniscus der Wachsmasse, 
der sich am Zapfen und am Ringe hinaufgezogen hat, durch 
Schaben, hebt die gegossene Platte von der Messingscheibe ab 
und lasst sie einige Tage stark beschwert liegen. Sodann wird 
die Platte auf der Drehbank auf 13 mm Dicke abgedreht, nach 
Art einer Rolle an ihrer Cylinderflache mit einer 3 mm tiefen 
Nuth versehen, und endlich werden an ihrer Unterflache jene 
zwei Locher gebohrt, durch welche sie, auf die kurzen Zapfen 
(25) des Archiv-Phonographen aufgepasst wird. 
Endlich kommt die Platte auf den Phonographen und wird 
daselbst gehobelt. Auch wird durch eine besondere, auf die Axe 
23 aufsetzbare Vorrichtung 75 mm vom Centrum entfernt eine 
circa 1 mm tiefe Furche auf der Oberflache der Platte gezogen, 
der »Sprengkreis« (da er dazu dient, nach der Verkupferung hier 
die gebildete Kupferplatte abzusprengen) und eine zweite 4 mm 
weiter innen gelegene, aber viel seichtere Furche, der »Centrie- 
